DE LA MAGNÉTITE CRISTALLISÉE. 387 



laiton R traverse le cylindre dans sa partie su[)érieure, 

 et bute contre le tube de laiton lorsqu'on introduit 

 le cylindre dans l'appareil, et fixe ainsi la plaque 

 exactenient au milieu, entre les deux bobines. 



On peut mesurer aussi bien les déviations qui se 

 produisent lorsqu'on introduit le cylindre que lorsqu'on 

 le relire. La seconde méthode est plus exempte d'er- 

 reur, parce que les perturbations que pourraient faire 

 naître les chocs, la viscosité, etc., sont sans aucune 

 influence. J'ai observé cependant qu'il n'est pas 

 possible de constater une différence appréciable de la 

 déviation dans l'un et l'autre cas, en sorte que j'ai 

 employé en général la méthode plus commode qui con- 

 siste à introduire (faire tomber) le cylindre. Les petites 

 variations de courant qui se produisent inévitablement 

 dans le primaire gênèrent beaucoup les premières 

 mesures faites avec cet appareil. Une variation du cou- 

 rant primaire de quelques milliampères produisait une 

 déviation plus grande que l'échelle entière, à cause de 

 la très grande valeur du coefficient d'induction mutuelle 

 des bobines. A côté de cet inconvénient, il ne faut 

 pas oublier non plus que, malgré toutes les précau- 

 tions, il aurait pu se faire que le courant se rompît lors- 

 que le galvanomètre était dans le circuit. La secousse 

 énorme qui aurait dû en résulter aurait pu détruire 

 le galvanomètre. C'est pourquoi nous avons installé 

 une compensation; en plaçant autour du primaire 

 les deux grandes bobines EF, comptant ensemble 

 600 tours, qui étaient reliées en série avec la bobine 

 secondaire K. Les dimensions des deux bobines étaient 

 telles qu'elles balançaient exactement l'effet du pri- 

 maire, de telle sorte qu'il y avait encore une légère 



